10水100g中に膠10gを投入し、3時間以上膨潤させます。湯煎器に熱湯をいれ、膨潤させた膠水を湯煎(70°C以下)します。10水100g中に膠10gを投入し、3時間以上膨潤させます。1膳シナベニヤの表面をサンドペーパーで多少荒らします。側面は綺麗に整えておきます。前膠は熱いままで施します。裏面から熱い(60°C以上)膠水を塗り始め、次に側面を塗ります。※地塗り用膠は、上層ほど膠濃度を減らし更に膠液の温度を下げます。これは、先に塗った膠を再溶解させないためです。できれば、一昼夜放置し、乾燥させること。10水100g中に膠10gを投入し、3時間以上膨潤させます。暖めた膠水を刷毛でシナベニヤの表面塗り乾かないうちに和紙を合わせてのせます。空気が入らないよう掌で良く押えつけます。板の側面にも膠水を塗り、和紙を側面にも貼り込みます。同様に和紙を裏面に貼り込みます。粉末部分は80%〜等量ぐらい水100g中に膠10gを投入し、3時間以上膨潤させます。湯煎器に熱湯をいれ、膨潤させた膠水を湯煎(70°C以下)します。30mm幅ボールに暖めた膠水をとり、白亜を少量づつ膠水中へ振り入れます。次に酸化チタンをふり入れます。水面近くまで白亜を振り入れたら静かに10分ほど放置し、粉体と膠水がなじむのを待ちます。なじませた後、泡が発生しないように静かに撹拌します。ゴムベラを使って、粗い粉を丁寧につぶします。多く撹拌し過ぎると冷えて白亜が固まってしまうことがあります。少量のお湯を加えて、濃度を調節します。これを、白亜地塗料の原液といいます。和紙の膠が乾いた後、白亜原液により第1層を塗ります。板の裏から白亜を塗り始め、側面を塗り、割箸の上に前面を上にして置きます。次に前面を塗るときは、手際よく気泡を残さぬようにします。気泡が生じた場合は、指の腹でこすりつけ完全に塗り残しや気泡をなくします。多少のハケ目は気にしなくてもだいじょうぶです。第1層と同じ白亜液に水を少量加え、やや薄い白亜液を作ります。白亜液を画面にのせ手際よく引き伸ばします。下層が剥げてこないよう微妙な力加減が必要です。第5層ないし第10層まで白亜を塗り重ねます(薄塗りの場合3層でよい)。上層の塗料ほど水を加えて薄めて使用します。乾燥を待つときは、割箸等を支持体の下に置き、通風をよくするとともに机面と支持体が台に着かないようにしておきます。最終層が生乾きの状態で水刷毛により表面をならし、軽く支持体を落として平らに整えます。※短時間の講習会では、濃度の濃い白亜液(原液に近い)を使用して3層程度で仕上げます。亀裂や気泡の危険性が高まりますがとりあえずテンペラ絵具をのせる為の支持体としては十分効果を発揮します。※表面の磨きまでには一昼夜乾燥させます。充分に乾燥していないとサンドペーパーによる磨きに耐えられません。当て木にサンドペーパーを巻き、白亜地の表面を平滑にします。このとき、強く摩擦するように磨きを掛けると、摩擦の熱で膠が熔け出すことがありますので、静かに行ないます。原画(原寸コピー)木棒(または赤いボールペン)原画を基底材の大きさにコピーします。チャコペーパーを板の上に置き原画をテープ固定します。赤いボールペンで原画をなぞり、主要な線をトレースします。力を入れ過ぎると線が太くなるので注意してください。主だった線、影、目などは特に念入りに。鼻の稜線や衣裳の折れ目などは線で目安をいれておきます。支持体から原画およびカーボン紙を一部剥がします。トレースの状態を確認し、充分であれば原画とチャコペーパーを剥します。この時、立体感の表現のための影などは画面の汚れにつながる為、不要です。地塗り用に調製した膠水をビーカーにとり、約3倍に薄めます。チャコペーパーでトレースした白亜支持体の表面に軽く刷毛で薄めた膠水を1回塗ります。乾燥を待って彩色にはいります。強く何回も同じところを塗ると、トレースした線が消えてしまうので注意します。※トレースの線を定着するとともに、地塗層の吸収性を調節しテンペラ絵具の乗りをよくします。8cc濃度は描きやすいよう多少調節することができます。水は描く段階で加えるほうが扱いやすいでしょう。1.卵を二つに割り白身とカラザをビーカー中へ取り除いて黄身だけをつまみ出します。2.黄身を手のひらでころがし、ぬめりを除きます。3.黄身の皮膜を摘み上げ、メディウム容器の上で黄身の底に穴をあけて、内容物を取り出します。